子と相構造の関係など、応用とはかけ離れた学術的な議論が大半であった。実用化をめざした報告が数多くなされ、実用化研究に活気が戻ってきた会議であった。年代に強誘電性液晶は視野角の広さ、高速応答性からディスプレイ材料として注目を集め、数多くの材料が合成され、実用化研究が盛んになされた。その配向、駆動の難しさから大型テレビとしては実用化されず、マイクロディスプレイとして細々と生きてきた。進み、非常に優れた画質を実現した。応答速度に関してはさらに改善することが望まれているが、すでに多くの技術開発が適用され、これ以上の改善は困難な状況である。実用化研究が数多く報告された。以下に応用を主眼においてそれぞれの報告を分類し、その概要を述べる。らが磁化異方性の大きな液晶分子の報告をした。子の磁化異方性は小さく、磁場との相互作用のためには非常に大きな磁場を必要とした。成した金属原子を含んだ新しい分子構造の液晶は、強誘電性と共に常磁性や強磁性を示し、小さな磁場でも分子の配向が変化し、電気や光学特性を変えられるので、新しい応用が考えられる。水の上に置いた上記の磁性体液晶が磁石に引き寄せられる様子は、非常に興味深かった。気的に分子構造を変化させられるカラムナー構造を取る強誘電性液晶を報告した。この分子はプロペラのような形状をしており、羽根の部分の向きが電場によって変化する。このような液晶は分子レベルのメモリーを実現できる可能性を持っており、非常に期待されている。らは末端にシロキサンを付加したフェニルピリミジン分子がドゥブリース型を示すことを報告した。らはこの型を示す液晶分子のモデルを報告した。C(SmC)相への相転移での層間隔の変化が小さいため層構造を安定化できる。相で電傾効果を示すため、中間調の表示が可能となる。年代にディスプレイへの応用研究が数多くなされたが量産には至らなかった。方式でも中間調表示が可能となり、さらなる高速応答が要求される液晶テレビへの応用が期待される。4.ブルー相ブルー相は、らせん軸が異なる方向を向いた複数のらせん状の構造体が、立体的に周期構造を取っている液晶相で、らせん軸の立体周期構造のピッチによる特性反射によって、青色に見えるところからその名がつけられた。ブルー相自体は光学的に等方的で、電圧を印加することでネマチック相に転移する。起相転移が高速であることから電気光学デバイスへの応用が期待されている新しい液晶相のひとつである。程度の非常に狭い温度範囲でしか存在しなかった。らはモノマーを添加し、ブルー相で重合させることでブルー相の温度範囲を大きく拡げられることを示した。板を合わせることでセルを作製する方法を報告した。らも加熱したガラス基板に対して、同様の方法で注入を試みた。N相で広がる際に、ドロプレット間の界面で配向乱れが起きた。することで、液晶が流れる方向と配向方向を一致させ、良好な配向を得た。膜の上にさらに液晶性ポリマー(LCP)を塗布した上下非対称の配向膜になっている。モードで駆動しており、中間調の表示が可能である。カラーフィールドシーケンシャル駆動であった。FLCD(PSV-FLCD)をカラーフィールドシーケンシャル駆動したディスプレイを報告した。光照射による高分子ネットワークの形成時には、交流電圧を印加している。ピクセルのTFT駆動パネルによって駆動し、会場で動画像を表示していた。Glassとなっている。駆動電圧と透過率の関係の温度依存性を小さくした。色のLEDを順次点灯させていた。18nC/cm2と減少している。これはネットワークによるコーン角の減少と配向軸の分散によると思われる。実際に表示された画像は非常に鮮明であった。60Hzで低いため、時折カラーブレイクが気になった。厚のポリスルフォン(PSF)基板を用いたフレキシブルな電子ペーパーを報告した。間隔で配置させることでセルギャップの均一性を高めた。FLC(SSFLC)となっており、メモリー性を有しているため、パッシブ駆動となっている。らは同様の配向処理を行った腕時計用のドットマトリックス小型ディスプレイを報告した。斜法蒸着によってジグザグ欠陥をなくし、配向性とメモリー特性を向上させた。押さえることができた。中間相は複屈折が変化するため、透過光のスペクトル分布が変化し、色が変わる。色度図における面上の色は表示できないが、ある範囲の色を表示することはできる。数枚の液晶パネルが使われている。この用途への応用が期待され、現在テストが行われている。最近、液晶にナノ粒子を混合することで応答速度の向上、駆動電圧の閾値低下が報告されている。FLC07では粒子混合に関して二件の報告がなされた。Westらは招待講演で強誘電性のチタン酸バリウムやSn2P2S6粒子をネマチック液晶に混合することで、誘電率が上昇し、応答速度が改善されることを報告した。10nm以上と示した。0.01%以上が必要であると報告した。彼らは粒子を液晶中に分散させるためにオレイン酸と粒子を混合し、粒子表面をオレイン酸で被い、さらにヘプタン中に分散させてから液晶と混合する。このときのオレイン酸の濃度は粒子表面を十分に被うだけの濃度で、なおかつ粒子の強誘電性を損なわない程度に低い濃度である必要があると報告した。合の難しさを強調していた。時の粒子表面の処理方法によって大きく異なると思われる。Copicらは、粒子は強誘電性であったと述べている。ナノ粒子自体の特性も、その作製プロセスに大きく依存するようである。実用化のためには粒子の表面状態や、液晶中への分散状態の評価手法を確立する必要があると思われる。題はバナナ型液晶の様々な相構造とその起源に集まっている。多くのバナナ型液晶の報告がなされた。らはバナナ型液晶によるカラムナー構造の電子密度をX線回折の実験から測定し、相の構造を解析した。強誘電性液晶の様々な可能性が報告された。周辺技術の進歩により、強誘電性液晶の実用化も以前より容易になっている。